# Coercitivitat

La coercitivitat en la ciència dels materials, també anomenada camp coercitiu o energia coercitiva, és la mesura de la capacitat que té un material ferromagnètic o ferroelèctric de mantenir un camp magnètic extern o un camp elèctric.
Per a un material ferromagnètic la coercitivitat és la intensitat requerida d'un camp magnètic aplicat per a reduir la magnetització d'aquest material a zero després que la magnetització de la mostra s'ha portat a la saturació magnètica. Així la coercitivitat mesura la resistència d'un material ferromagnètic a esdevenir desmagnetitzat. La coercitivitat normalment es mesura en les unitats d'oersted o ampere/metre i es designa H$_C$. Es pot mesurar usant un B-H Analyzer o un magnetòmetre.
Els materials ferromagnètics amb alta coercitivitat s'anomenen durs magnèticament (hard materials) i s'usen per a fer imants permanents que tenen aplicacions, per exemple en motors elèctrics o hard drives, en separació de materials per magnetisme, etc.
Els materials amb baixa coercitivitat (soft) s'usen en transformadors i inductors, microones, etc.

## Determinació experimental

Coercitivitats d'imants durs i tous: :
| Material | Coercitivitat [Oe (A/m)] |
| Supermalloy manganès:6ferro:27nickel:molibdè, | 0.002 (0.00016) |
| Permalloy ferro,níquel | .01–1 (0.00080–0.07958) |
| .9995 ferro–filings | 0.05–470 (0.0040–37.4014) |
| Acer elèctric (11Fe:Si) | 0.4–0.9 (0.032–0.072) |
| Ferro cru (1896) | 2 (0.16) |
| .99 Nickel | 0.7–290 (0.056–23.077) |
| Imant de ferrita pel magnetró Zn$_x$FeNi$_{1-x}$O₃ | 15–200 (1.2–15.9) |
| 2Fe:Co, Iron pole | 240 (19) |
| >.99 cobalt | 10–900 (0.80–71.62) |
| alnico | 640–2000 (51,000–160,000) |
| crom:cobalt:platí, disk drive | 1,700 (140) |
| imant de neodimi NdFeB | 10,000–12,000 (800,000–950,000) |
| 12 ferro:13 platí, Fe$_{48}$Pt$_{52}$ | >= 12,300 (980) |
| ?(disprosi, niobi, gal·li,cobalt):2neodimi:14 ferro:bor | 25,600-26,300 (2,040,000–2,090,000) |
| 2 samari: 17 ferro:3 nitrogen (10 K) | <500–35,000 (40,000–2,800,000) |
| imant de samari-cobalt | 40,000 (3,200,000) |
Típicament la coercitivitat d'un material magnètic es determina pel mesurament de la histèresi del bucle (loop), també anomenada corba de magnetització, com apareix en la imatge.

## Referències

* 1 2
* ↑ «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2012-02-15. [Consulta: 30 gener 2014].
* 1 2 3
* 1 2
* ↑ «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2015-02-11. [Consulta: 30 gener 2014].
* ↑ Chen & Nikles 2002
* ↑ «Còpia arxivada». Arxivat de l'original el 2012-06-12. [Consulta: 30 gener 2014].
* Chen, Min; Nikles, David E. «Synthesis, self-assembly, and magnetic properties of Fe$_x$Cobalt$_y$Pt$_{100-x-y}$ nanoparticles». Nano Letters, 2, 3, 2002, pàg. 211–214. DOI: 10.1021/nl015649w.
* Gaunt, P. «Magnetic viscosity and thermal activation energy». Journal of Applied Physics, 59, 12, 1986, pàg. 4129–4132. Bibcode: 1986JAP....59.4129G. DOI: 10.1063/1.336671.
* Genish, Isaschar; Kats, Yevgeny; Klein, Lior; Reiner, James W. «Local measurements of magnetization reversal in thin films of Plantilla:StrontiumPlantilla:RubidiumPlantilla:Oxygen». physica status solidi (c), 1, 12, 2004, pàg. 3440–3442. DOI: 10.1002/pssc.200405476.
* Kneller, E. F.; Hawig, R. «The exchange-spring magnet: a new material principle for permanent magnets». IEEE Transactions on Magnetics, 27, 4, 1991, pàg. 3588–3560. Bibcode: 1991ITM....27.3588K. DOI: 10.1109/20.102931.
* Livingston, J. D. «A review of coercivity mechanisms». Journal of Applied Physics, 52, 3, 1981, pàg. 2541–2545. Bibcode: 1981JAP....52.2544L. DOI: 10.1063/1.328996.

## Enllaços externs

* Magnetization reversal applet (coherent rotation) Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine.
* For a table of coercivities of various magnetic recording media, see "Degaussing Data Storage Tape Magnetic Media Arxivat 2010-07-14 a Wayback Machine." (PDF), at fujifilmusa.com.